308 TRAITÉ 
en a été retirée ? L'eau étrangere qui a délayé Îa 
fubftance gélatineufe de la ve, ayant emporté 
avec elle une partie de cette fubftance , les bois fe 
fendent un peu moins, ils fe tourmentent peu ; 
mais ils ont un défavantage confidérable fur ceux 
qui auroient été defléchés & confervés fous des 
hangars ; parce que l’eau étrangere à emporté une 
partie de la fubftance gélatineufe qui contribuoit 
a la fermeté du bois. Si les bois flottés fe fendent 
& fe tourmentent moins que les autres, c'eft par 
la même raifon qui fait que les bois rendres & de 
mauvaife qualité font moins fujets à fe fendre & a 
fe tourmenter que les bois forts. 
Il n’en eft pas de même des bois qu'on laiffe fe 
deffécher doucement fous des hangars ; la partie 
flegmatique de la féve fe diffipe dans l'air; la por- 
tion gélatineufe qui eft plus fixe demeure dans les 
pores , & entretient la liaifon des fibres ligneufes s 
& quand au bout d'une couple d'années le flegme 
de la féve s’eft en partie évaporé , la fubftance li- 
gneufe a confervé toute la bonne qualité qu’elle 
peut avoir. Il eft vrai que quoique les bois tenus 
fous les hangars s'éclattent moins que ceux qu'on 
laifle au grand air, néanmoins quand ils font de 
très-bonne qualité, ils fe fendent plus que ceux 
qu'on a tenus quelque tems dans l’eau ; mais ceux- 
ci {bois très-forts ) fe fendent encore quand , après 
les avoir tirés de l’eau , on les expofe au grand 
hâle pour les fécher promptement; & pour qu'ils 
ne fe fendiflent pas , 11 faudroit qu'ils euflent fouf- 
fert une grande altération. 
Les bois tendres qui fe fendent peu quand on 
les tient fous des hangars , ne fe fendent prefque 
point quand on les a tenus un tems affez confidé- 
rable dans l’eau ; mais c’eft toujours aux dépens de 
leur qualité, parce qu’on les approche de l’état des 
bois ufés ; & comme ces bois font foibles , & de 
